über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 57 



Stahl im flüssigen Zustande ausgegossen , so zeigt er dieselben Erschei- 

 nungen , Avelche sich heim Roheisen auffallender und bestimmter nach- 

 weisen lassen, in einem ungleich geringeren Grade. 



Rohstahl auf dieselbe Weise behandelt } erleidet eine weit gerin- 

 gere Veränderung. In der Farbe und Weichheit des umgeschmolzenen 

 und des nicht geschmolzenen Stahls, lassen sich keine Verschiedenheilen 

 bemerken , nur das Gefüge ist durch das Umschnielzen etwas gröber 

 geworden. 



Graues Roheisen, bei Holzkohlen erblasen, im Thontiegel geschmol- 

 zen und langsam erkaltet, bleibt weich, behält die dem grauen Roheisen 

 eigenthümliche Geschmeidigkeit und erleidet keine andere Veränderung, 

 als dafs es ein feinkörnigeres Gefüge annimmt. Reim Schmelzen im 

 Kohlentiegel bleibt auch häufig das Gefüge unverändert. Erfolgt die 

 Schmelzung mit einem Zusatz von Kohle — von ausgeglühetem Kiehn- 

 rufs — und unter einer Kiehnrufsdecke, so erhält der Regulus, bei ei- 

 nem sehr langsamen Erkalten , einen hohen Grad von Weichheit und 

 Geschmeidigkeit, nimmt in unbestimmten Verhältnissen am Gewicht zu 

 und zeigt sich mit einem sehr groben, körnigen Gefüge, von dunkel 

 schwarzgrauer Farbe. Die Obeiiläche ist mit Graphitblättchen überzo- 

 gen, welche sich auch auf der Brachfläche deutlich bemerken lassen. 



Wird dies im Thontiegel geschmolzene graue Roheisen durch 

 Ausgiefsen in feuchte Sandformen , oder in eiserne Formen , oder in 

 kaltes Wasser , schnell zum Erstarren gebracht , so verwandelt es sich 

 in hartes, weifses und sprödes Roheisen, und zwar um so vollständiger, 

 je weniger der zum Flüssigwerden des Eisens erforderliche Hitzgrad über- 

 schritten war und je plötzlicher die Erstarrung erfolgte. Rei dicken 

 Massen sind die aufseien Ränder schon ganz in weifses Roheisen umge- 

 ändert , während der innere Kern , welcher am langsamsten erstarrte, 

 noch ganz graues Roheisen seyn kann und die mittlere Masse, zwischen 

 dem Rand und dem Kern, aus einem Gemenge von weifsem und grauem 

 Roheisen besteht. Läfst man graues Holzkohlenroheisen, in sehr dicken 

 Massen , bis zu dem Grade erkalten , dafs die Obeiiläche kaum noch 

 braunrotliglühend erscheint und beschleunigt dann das Erkalten dadurch, 

 dafs man die ganze Masse in kaltes Wasser wirft; so zeigt sich auf der 

 Bruchfläche des erkalteten R.oheisens die umgekehrte Erscheinung, indem 

 Phys. Klasse 1822 -1820. H 



